混合料各项干缩指标值增大约 2.0 倍、2.9 倍及1.4 倍;而回收料掺量100%的RA-100 混合料各项干缩指值增大约 3.1 倍5.6 倍及1.8 试验结果Tab.5 30 dryshrinkage test results mixture指标 回归方程 失水率y=0.043 6x+1.933 y=7.6329130.580 干缩系数y=0.635 581.105 合指标与三渣回收量的相系Tab.6 Correlation between dry shrinkage indexes recycledaggregate contents 累积失水率/%累积干缩应变/(10 -6 干缩系数/(10-6 2.08170 82 60 4.18 490 117 100 6.51 953 146 示混合料干缩指标2.4 水泥用对合特性的影响 水泥稳定三渣基层回收料的 30 累积干缩应及30 干缩系数与水泥用量的关系曲线见图7,三渣回收料掺量60,水泥用量为3%,4.5%及6% 由图可见,水泥稳定三渣基层回收料的失水 率、干缩应及干缩系数均随着水泥用量的增加而增大 相关研究明混合料的干燥收缩与水泥石收缩过 程相关,水泥石即水泥水化浆体,是由不同晶体组成的多孔体,这些晶体可以吸附水,水泥用量越多,水化作 用产生的晶体物质越多,其吸附水增多,因此蒸发的水分多,导致混合料的干缩形增大 对水泥稳定三 渣基层回收料各干缩指与水泥用量的相关性进行回归分析,分析结果见7 71 混合料干缩特性与水泥用量的关系Fig.7 Relationship between dry shrinkage properties cementcontents 混合料干缩指标与水泥用量的相关关系Tab.7 Correlation between dry shrinkage indexes cementcontents 指标 回归方程 失水率y=3.175 1e 68 干缩应变y=26935e 35 干缩系数y=85744e 64 表示水泥用量,y表示混合料干缩指。 结论通过室内试验研究了水泥稳定三渣基层回收料的收缩性能,并与普通水泥稳定碎石混合料的收缩性能 进行对比分析,主要得到以下几方面结论: 水泥稳定三渣基层回收料与普通水泥稳定碎石混合料的失水率、干缩应变及干缩系数均随着暴露时间的延长呈现增大的趋势;且混合料的失水率、干缩应变与干缩系数早期增长幅度较快,后期增长趋于平 无论是水泥稳定三渣基层回收料还是普通水泥稳定碎石混合料,当失水量不超过混合料最佳含水量3%时,试件的干缩应和干缩系数较小,此后随着失水率的增加混合料的干缩应和干缩系数急剧增大; 为有效降低水泥稳定三渣回收料的干缩形,该类混合料在基层施工完成后,应立即采取措施减缓混合料 中的水分蒸发 当水泥用量、暴露时间一定时,水泥稳定三渣基层回收料的失水率、干缩应和干缩系数均大于普通水泥稳定碎石混合料;随着三渣回收料掺量的增加,水泥稳定三渣基层回收料的失水率、干缩应和干缩系 数逐渐增大,且其各项干缩指标与三渣回收料掺量之间有很好的线性关系。 水泥稳定三渣基层回收料的失水率、干缩应和干缩系数随着水泥用量的增加呈现增大的趋势,且其各项干缩指标与水泥用量之间有很好的相关关系。 参考文献: 半刚性基层材料在上海地区道路中的应用[J]中国市政工程,284):2-22 上海地区三渣基层的质量控制[J]上海公路,24):2-22 二灰碎石半刚性基层再生做刚性基层的研究[D]济南:山东大学,29 二灰碎石再生集料刚性基层应用研究[J]公路交通科技:应用技术版,2,764):95-99 水泥二灰稳定废旧二灰碎石路用性能分析[J]黑龙江交通科技, 29,83):53 二灰碎石基层冷再生技术的应用[J]市政技术,22,36):28-3 水泥用量%水泥用量% 水泥用量% 72 ShrinkagePerformnce CementStbility Recycled Lime Fly Ash tbilized Aggregte Chang Kang LiLihan ,WangYukai KeyLaboratory TrafficEngineering Education,Tongji University, Shanghai 201804, China;. Qingdao Municipal Engineering Design ResearohInstitute,Qingdao 266000,China) Abstrct:This paper used early recycled lime fly ash stabilized aggregate replacenatural aggre- gate cementstabilized aggregate base. Shrinkage performance cementstabilized recycled lime fly ash sta- bilized aggregate analyzed,considering differentrecycled aggregate contents differentcement contents laboratorytest, dryshrinkage strain, water loss rate dryshrinkage coefficient. cementstabilized lime fly ash stabilized aggregate cementstabilized aggregate. Test results have indicated factorsincluding exposure time, water loss rate, recycled aggregate contents cementcontents have significant impact shrinkageperformance cementstabilized recycled lime fly ash stabilized aggregate. shrinkageperformance cementstabilized aggregate betterthan cementstabilized recycled lime fly ash stabilized aggregate. Key words: recycled lime fly ash stabilized aggregate; cement stabilized aggregate; shrinkage performance (责任编辑 半刚性基层表面裂缝影响因素[J].交通运输工程学报,2005,5(2):38-41 JTGD50-2006,公路沥青路面设计规范[S] 北京:人民交通出版社,006 JTGE51-2009,公路工程无机结合料稳定材料试验规程[S] 北京:人民交通出版社,2009 73